( io54 ) 

 ment; mais cette première difficulté a été vaincue par des moyens que 

 j'aurai bientôt l'honneur de soumettre à l'Académie. Un second obstacle 

 résulte des matières étrangères qui accompagnent toujours les composés 

 alumineux : heureusement on a trouvé, il y a quelques mois, des masses 

 considérables d'un minéral jusqu'alors fort rare, la cryolite du, Groenland, 

 fluorure double d'aluminium et de sodium qui paraît être à peu près pur. 

 Je dois à la complaisance de M. Hoffman et de M. II. Rose quelques kilo- 

 grammes de cette substance, sur laquelle j'ai fait un certain nombre de 

 recherches. 



» Il paraît qu'en Angleterre on a extrait de la cryolite une certaine 

 quantité d'aluminium, au moyen de la pile; mais les expériences de M. Rose 

 ont, pour la première fois, démontré la possibilité d'extraire de ce minéral 

 la matière métallique, et, pour cela, il a fait usage du sodium. Pour opérer 

 la réduction, il suffit démettre dans un creuset de porcelaine des couches 

 alternatives de sodium et de cryolite pulvérisée et mélangée avec un peu de 

 sel marin. On introduit le creuset de porcelaine dans un creuset de terre, 

 et l'on chauffe au ronge vif jusqu'à fusion complète. On brasse la matière 

 avec un agitateur en terre cuite, et on laisse refroidir. Tout l'aluminium 

 est rassemblé en un seul culot qu'on trouve au fond de la masse refroidie. 

 Pendant que la matière est liquide, et même lorsqu'elle est solidifiée par- 

 tiellement à la surface, on voit se dégager un gaz combustible qui soulève 

 la croûte épaisse, et vient s'enflammer à l'air. C'est sans doute une vapeur 

 phosphorée, comme l'indique son odeur; et d'ailleurs le molybdate d'am- 

 moniaque permet d'accuser la présence de l'acide phosphorique dans la 

 cryolite. C'est là le procédé que j'ai employé et qui diffère peu de celui de 

 M. H. Rose. Si l'on opère dans un vase de porcelaine, l'aluminium conticnl 

 du silicium; il contient du fer, si l'on opère dans un creuset de fer, comme 

 le dit M. Rose qui a pourtant obtenu ainsi de l'aluminium d'une très-grande 

 ductilité (i). 



» Cette expérience m'en a suggéré d'autres : j'avais souvent, et depuis 

 longtemps, essayé de réduire par le sodium le chlorure double d'aluminium 

 et de sodium; quoique la réaction s'effectue complètement, je n'obtenais, 

 pas de culot métallique (M. Rammelsberg est arrivé au même résultat); 

 mais il a suffi d'ajouter au mélange un peu de fluorure de calcium pour 

 que tout l'aluminium se réunisse en culots au fond du creuset. Cette expé- 

 rience, que MM. Debray et Paul Morin ont bien voulu tenter pour moi, en 



(i) Voyez Annales de Chimie et de Physique, cahier de novembre i855. 



